6 3. HL. VOGT. M.-N. KI. 
Dabei geben wir nach C. W. Kanorr! die Schmelzpunkte einiger Oxyde an: Cr203 
= 1990°; Al,O3 = 2050°; CaO = 2572°; MgO = 2800° (und Pt = 1775°). 
In Bezug auf das Verhältnis zwischen den Schmelzpunkten der Sul- 
fide und der meist verbreiteten Silikatmineralien bemerken wir: 
a) Einige Sulfide, wie z. B. Sb,S;, BiS; und AgS, haben einen 
niedrigeren Schmelzpunkt als selbst die am leichtesten schmelzbaren Silikat- 
mineralien. 
b) Andere Sulfide, wie PbS, Cu,S, FeS (und Magnetkies), ergeben 
Schmelzpunkte ungefähr wie die am leichtesten schmelzbaren Silikatminera- 
lien, und etwas höhere als das Eutektikum von Silikatgemischen, die aus 
sehr leicht schmelzbaren Mineralien bestehen. 
c) Wiederum andere Sulfide, wie ZnS, MnS, BaS und CaS, ergeben 
Schmelzpunkte, die nicht unwesentlich höher als diejenigen der meist 
verbreiteten natürlichen Silikatmineralien liegen. 
Über einige binäre Sulfid-Systeme und 
über die Molekulargrösse der geschmolzenen Sulfide. 
Wir geben eine Übersicht über die wichtigsten bisher ausgeführten 
Untersuchungen, nämlich über die Systeme? 
AggS : PbS, CS: PbS, PbS : FeS, AssS: ZnS, PbS: ZnS, keST:7nSsN HH 
AgaS : CugS) nach K. Frrepricu’s schon oben zitierten Abhandlungen in Metallurgie (1907 
— 1908). 
AgaS : FeS, nach P. ScHoEn, ebenda, VIII, ıgrı. 
Cua3S : FeS (Litteraturcitat, siehe unten). 
PbS : Sb2S3, nach K. Wacenmann, ebenda, IX, 1912. 
FeS : MnS, nach G. Rout (I. c.). 
Keine der obigen Abhandlungen sind von genügend  eingehenden 
mineralogischen Untersuchungen begleitet; mehrere Fragen sind deswegen 
nicht endgültig erórtert worden. 
Bezüglich 249» : CusS neigt FmiEpRicH auf Grundlage seiner ther- 
mischen und mikroskopischen Analyse »der Ansicht zu, dafs sie eine un- 
unterbrochene Reihe von Mischkrystallen bilden.« — Ich verweise auf die 
Isodimorphie der betreffenden Verbindungen und auf das Mineral Silber- 
kupferglanz, mit wechselndem Verhältnis zwischen AS und Cu;S. 
Z. f. anorg. Ch. 85, 1914. 
Bezüglich der Umwandlungen einiger der Sulfide (Ag2S, CuS, FeS, mehrere 
nCugS . FeS-Verbindungen) bei niedriger Temperatur, verweise ich auf die Original. 
arbeiten; hier beschäftigen wir uns nur mit dem Uebergange von der flüssigen zu 
der festen Phase, 
1 
2 
